114 ASTRID CLEVE v. EULER 



vara praktiskt sett utlösta. Provet torkas därpä i torkskåp 2 timmar vid 

 105°. Det sålunda extraherade, noggrant vägda provet om c:a i g 

 behandlas nu med 72 %-ig svavelsyra, varvid provet först enligt BEC- 

 KERS föreskrift genomdränkes med 10 — 20 cm^ av syran. Det blir då 

 geléartat och genomknådas nu väl med en tillplattad glasstav, varefter 

 ytterligare syra tillsättes, så att totalmängden svavelsyra blir 80 — 100 cm-^ 

 Syran får verka i 24 timmar, varpå massan utspädes med 1,5 del vatten, 

 filtreras genom Goochdegel med uttvättad och utglödgad asbest, uttvättas 

 med varmt vatten och torkas i torkskåp vid c:a 105° med konstant vikt. 

 Ligninhalten erhålles sedan genom att glödga degeln och ånyo väga den 

 samt draga den därvid erhållna vikten från vikten före glödgningen. 



Vid filtreringen förhöUo sig proven ganska olika. En del voro rela- 

 tivt lätta att filtrera, så att tvättningen var avslutad efter 3 — 4 timmar. 

 Andra åter tilltäppte degeln och krävde särdeles lång tid för filtrering 

 och uttvättning, ej sällan 3 till 4 dagar. Ett prov visade sig t. o. m. 

 alldeles omöjligt att filtrera. Emellertid har det visat sig nödvändigt att 

 som här skett finfördela materialet till trämjöl, emedan syrans inverkan 

 eljes blir ofullständig. 



Beträffande tillförlitligheten av de vunna analysresultaten har det vid 

 särskilt anställda kontrollprov å samma material med möjligast lika be- 

 handling visat sig, att felet stundom kan utan synlig anledning uppgå 

 till en eller annan (i ett fall 3) procent, varför enstaka analyser ej kunna 

 tillmätas något större värde. I ett fall har emellertid kontrollanalysen 

 givit identiskt samma tal, och i allmänhet torde man kunna anse, att de 

 från en och samma provstam erhållna värdena i någon mån kontrollera 

 varandra. 



När man, som nödvändigt är för bestämning av lignindelen i själva 

 vedmassan, måste arbeta med s. k. »hartsfritt» material, är det av vikt 

 att närmare angiva när och hur den själva analysen föregående harts- 

 extraktionen blivit utförd. Frågan om hartsets växlande löslighet har 

 blivit studerad och utredd av såväl tyska forskare, bl. a. SCHWALBE och 

 SCHULZ, som nu senast av d:r WAHLBERG (sid. 28 — 48 i anförda Med- 

 delande). Det har visat sig att alldeles nyfälld ved avgiver mer harts 

 till extraktionsmedel än sådan, som förvarats någon tid; som emellertid 

 en relativ stabilisering synes inträda fort nog, nämligen efter 14 dagar — 

 I månad, och våra bestämningar i allmänhet blivit utförda 3 — 4 måna- 

 der efter trädens fällande torde några av lagringstiden betingade varia- 

 tioner i extraktivämnenas löslighet icke vara märkbara eller kunna stö- 

 rande inverka på ligninbestämningarnas jämförbarhet, så mycket mer som 

 analysfelens latitud naturligen är tämligen stor. 



